516 



sonders der biegsamere und in feinere Blätter spaltbare von 

 Arendal, hatten, obwohl im Ansehen unverändert, bestimmt an 

 Gewicht zugenommen und zwar, wie es schien, allein durch 

 Aufnahme von Wasser und Lösung von etwas kohlensaurem 

 Alkali. Die wässerige Flüssigkeit, in der er sich befand, 

 völlig klar aussehend, gab beim Abdampfen auf dem Uhrglas 

 Kieselsäure und kohlensaures Alkali , aber es fanden sich we- 

 der Calcium noch Magnesium als Carbonate. Die Frischschlacke 

 hatte ihren Glanz an den Bruchflächen verloren, an mehreren 

 Stellen waren im weisslichen matten Ueberzuge der Stücke 

 bei starker Vergrösserung sehr kleine weisse Rhomboeder, 

 offenbar von kohlensaurem Eisenoxydul, erkennbar. 



Die Proben waren zu dem Zwecke in kleinen Stücken 

 angewendet, nicht als feines Pulver, um die Oberfläche der 

 Stücke untersuchen zu können. 



Von amorphen Schlacken und Gläsern wurden in der 

 beschriebenen Weise bei 180° bis 200° behandelt: 



1. Tachylyt von Bobenhausen, Vogelsberg, 72 Stunden. 



2. Sideromelan von Island, 62 Stunden. 



3. Hyalomelan von Ostheim, Wetterau, 55 Stunden. 



4. Leicht schmelzbares Natronglas, wie es für gewöhn- 

 liche Glasbläserarbeit benutzt wird. Dasselbe war in feine 

 Röhrchen ausgezogen, von denen ein Theil 50 bis 60 Stunden 

 mit Wasser und Kohlensäure in der Platinröhre erhitzt wurde, 

 während der andere Theil zur Analyse diente. 



Dies Glas enthielt: 





Na, O 



16,000 



CaO 



12,516 



Al t O, 



u. Fe 2 3 1,182 



MgO 



Spur 



SiO a 



69,606 





99,304 



Die sämmtlichen Schlacken und Gläser wurden bei dieser 

 Behandlung in Wasser und CO., angegriffen; die vorher glän- 

 zenden Bruchflächen erschienen nach der Erhitzung matt, trübe, 

 meist weisslich, das mit ihnen erhitzte Wasser enthielt stets 

 etwas Kieselsäure, im Uebrigen nur Spuren von gelösten 

 Stoffen, die zur Untersuchung nicht genügten. Das künstliche 



